ISTITUTO TECNICO DI BERGAMO 541 



N. 16. Calcare color caffè e latte uniforme, struttura compatta al- 

 quanto schislosa con marche nerastre nella sfaldatura, frattura 

 alquanto concoidale, aspetto pietroso, ruvido al tatto, manife- 

 sto odore argilloso coll'alitazione. 



Argilla in °/ 34, combinata dopo la cottura 26 °/ . 

 N. 17. Calcare color cinereo carico alternato da zone più oscure, 

 struttura palesamente schistosa, frattura ineguale, angolosa, 

 aspello pietroso, ruvido al tatto, dà all'alitazione odore argil- 

 loso assai manifesto. 



Argilla in °/ 47, combinata dopo la cottura 42 °fc. 

 N. 18. Calcare color cinereo oscuro, struttura compatta alquanto 

 schistoide, segnato da alcune macchie nerastre, frattura ine- 

 guale, aspetto pietroso ruvido al tatto, manifesta all'alitazione 

 abbondante contenuto in argilla. 



Argilla in °/ 47,, combinata dopo la cottura 39 / « 

 IN. 19. Calcare color cinereo oscuro, struttura schistosa, frattura ine- 

 guale angolosa, aspetto pietroso, ruvido al tatto, dà all'alita- 

 zione manifestissimo odore argilloso. 



Argilla in °/ 49, combinata dopo la cottura 42 °/ . 

 N. 20. Calcare color bigio cinereo screziato con linee più cariche •) 

 struttura schistosa, frattura terrosa, dà all'alitazione indizii 

 pronunciatissimi di argilla. 



Argilla in °/ 52, combinata dopo la cottura 24 °/ . 



Nota. I saggi sopra descrilti ebbero luogo nel 1864-65; i calcari furono la maggior 

 parte presi sul luogo, quelli dei calcari cotti furono consegnati dalla Società di Scanzo, 

 e rappresentano i primi studi e indagini fatti sulla natura dei calcari stessi e loro at- 

 titudine ad essere convertiti in calci e cementi idraulici. 



